626 



Pohl. 



theilung der folgenden Analyse, w eiche von mir bereits im Jahre 1846 

 ausgeführt wnrde, einen Fingerzeig abgeben, welche Änderungen für 

 die Erzeugung fehlerfreienFlintglases im Glassatze vorzunehmen wären. 

 Das analysirte Flintglas war sehr schön weiss und glänzend ; 

 es stammte aus der zu Ottakring bei Wien damals bestandenen 

 Fabrik optischer Gläser des Herrn J. Wald st ein. Bezüglich der 

 optischen Eigenschaften musste es zu den Flintgläsern gerechnet 

 werden, welche sich weder durch hohes Brechungsvermögen, noch 

 durch besonderes Zerstreuungsvermögen auszeichnen. Es wurden 

 im Glase gefunden : 



Kieselsäure 7ä-24 Gewichtstheile, 



Bleioxyd 10-48 



Eisenoxyd Spuren „ 



Tlionerde „ » 



Kalk 1-48 



Kaliumoxyd . . . ■ . . 12S1 „ 



Zusammen . . 99 "71 Gewichtstheile. 



Vergleicht man nun die Zusammensetzung dieses Flintglases mit 

 jener des Glases von Guinand, das Dumas analysirte <) , so 

 erhält man 



Bestaniltheile 



Kieselsäure . 

 Bleioxyd . . 

 Eisenoxyd . 

 Thonerde . 

 Calciumoxyd 

 Kaliumoxyd 

 Arsensäure . 



Flintglas 



vun Waldstein von Guinand 



Summe 



Sauerstoffgehalt der Saurer 

 dem der Basen . . 



7S-24 

 10-48 

 Spur 



1-48 

 12-Kl 



42-50 Gewichtstheile, 

 43-1)0 



1-80 



0-50 



11-70 



Spur 



99-71 



15 :1 



100-00 Gewichtstheile, 



4:1 



Es stellt sich also im Flintglase Wald stein 's ein beträcht- 

 licher Überfluss an Kieselsäure heraus und ebenso an Kali gegenüber 

 den übrigen Basen. Guinand\s Glas entspricht mit Vernachlässigung 

 den zu kleinen Kalkmenge fast genau der Formel : 

 6K0, 12PbO, AI0O3, 36SiO. 



1) Dumas, Hamlhiuh der ang^ewaiulten Cliemie, 'l. Btl., S. i>91. 



